STUDI EKSPERIMENTAL KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH THIN BED MORTAR DENGAN PENAMBAHAN ZAT ADITIF BERBASIS POLYVINYL

## ACETATE
Muhammad Adzin Rifqi Ramdani¹, M. Mirza Abdillah Pratama², Cynthia Permata Dewi³
¹ Universitas Negeri Malang, muhammad.adzin.1905236@students.um.ac.id
² Universitas Negeri Malang, mirza.abdillah.ft@um.ac.id
³ Universitas Negeri Malang, cynthia.dewi.ft@um.ac.id
Abstrak: Bata ringan atau Autoclaved Aerated Concrete (AAC) merupakan bahan material pengisi dinding yang saat ini sering digunakan. Pemilihan bata ringan sebagai penyusun dinding bangunan karena memiliki bentuk  yang  seragam,  beratnya  yang  ringan,  dan  dapat  mempercepat  kinerja  pekerjaan  dinding. Pemasangan  bata  ringan  pada  umumnya  menggunakan  mortar  dengan  lapisan  tipis  atau  dapat  disebut sebagai thin bed mortar . Meskipun dinding bukan termasuk bagian struktural pada bangunan, perlu adanya penelitian  mengenai  kekuatan  pasangan  bata  ringan.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  meminimalisir keruntuhan dinding bangunan akibat gaya lateral saat terjadi gempa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menciptakan komposisi baru thin bed mortar berbasis semen dengan penambahan polivinil asetat (PVAc) atau dapat disebut sebagai thin bed mortar inovasi (TBMI) untuk meningkatkan nilai kuat tekan dan kuat tarik belah pasangan bata ringan. Penggunaan PVAc pada TBMI diharapkan dapat meningkatkan kekuatan dan keamanan dinding bata ringan dan dapat menjadi alternatif dari penggunaan mortar instan. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan eksperimental dan mengikuti prosedur pengujian sesuai ASTM dan SNI. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu TBMI  dengan substitusi  15% PVAc terhadap berat  semen mampu memberikan nilai kuat tekan pasangan bata ringan sama besar dengan mortar instan dan kuat tarik belah sebesar 23% lebih besar daripada mortar instan.
Kata kunci: polyvinyl acetate (PVAc), thin-bed mortar , autoclaved aerated concrete (AAC)

## 1. PENDAHULUAN
Dinding  merupakan  suatu  komponen  bangunan  yang  berfungsi  sebagai  pemisah antara ruangan luar dengan ruangan dalam, melindungi terhadap cuaca, penyokong atap dan  pembatas  ruangan  satu  dengan  ruangan  lainnya  (Susilo  et  al.,  2017).  Meskipun dinding termasuk bagian non struktural pada bangunan, kualitas keamanan suatu dinding harus  diperhatikan  kekuatan  dan  kekakuannya  (Leksono  et  al.,  2012).  Keretakan  pada dinding merupakan bukti yang terjadi akibat transfer beban aksial dan lateral dari portal ke  dinding    (Sehonanda  et  al.,  2013).  Keruntuhan  yang  terjadi  pada  dinding  bangunan merupakan  akibat  dari  adanya  gaya  geser  pada  dinding  secara  tiba-tiba  dan  getas (Nofriadi  et  al.,  2021).  Apabila  terjadi  keruntuhan  geser  pada  suatu  bangunan,  maka membahayakan  keselamatan  penghuni  bangunan  tersebut  (Nofriadi  et  al.,  2021). Kekuatan dan kekakuan dinding dapat dilihat dari nilai kuat tekan dan nilai kuat geser pasangan dinding, atau dapat disebut sebagai sifat mekanik dinding tersebut. Nilai kuat tekan dan kuat geser pasangan dinding dapat dihasilkan dengan cara mempertimbangkan material dan campuran bahan mortar yang akan digunakan.
Pemilihan  bata  ringan  aerasi  sebagai  bahan  dasar  dinding,  merupakan  salah  satu inovasi dalam bidang konstruksi bangunan karena memiliki bentuk, ukuran, dan kualitas yang  seragam,  serta  beban  struktur  yang  relatif  ringan  (Anam  &  Sugiyanto,  2022). Kelebihan  bata  ringan  dari  bata  lainnya  yaitu,  meningkatkan  keamanan  dan  kekuatan
struktur, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan di lapangan (Joni et al.,  2021).  Material  bata  ringan  juga  memiliki  massa  lebih  kecil  daripada  bata  merah (Karya  et  al.,  2019).  Dari  segi  keamanan  dan  kekuatan  struktur  bata  ringan  memiliki beban struktur yang kecil dan nilai kuat tekan yang tinggi sehingga mempunyai ketahanan yang baik terhadap gempa bumi (Joni et al., 2021). Pemasangan bata ringan pada dinding tidak  memerlukan  spesi  yang  tebal  seperti  bata  merah,  sehingga  dapat  menghemat penggunaan perekat (Putra et al., 2022). Mortar instan adalah campuran homogen antara semen, pasir silika, filler, dan aditif  (Pulungan, 2018). Mortar yang digunakan sebagai spesi  pada  bata  ringan  dengan  ketebalan  tipis  dapat  disebut  sebagai thin  bed  mortar (Penna et al., 2015). Diperlukan tukang dengan keahlian khusus agar dapat menyesuaikan posisi pasangan bata ringan, alat yang digunakan berupa palu karet agar posisi bata ringan sejajar  dengan  rata-rata  air  (Riyandini  et  al.,  2022).  Akan  tetapi  selain  menggunakan mortar instan sebagai thin bed mortar , penggunaan mortar berbasis semen PPC juga dapat digunakan sebagai spesi pada bata ringan dengan ketebalan 10 mm  – 12 mm (Singh & Munjal,  2017).  Pasangan  bata  ringan  dengan thin  bed  mortar berbasis  mortar  instan setebal 3 mm mampu menahan gaya geser horizontal lebih baik dibandingkan 2 mm dan 4  mm  (Haqi,  2017).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Haqi  (2017)  menunjukkan  bahwa pengujian kuat tekan mortar instan memiliki nilai sebesar 6,35 MPa. Penggunaan mortar instan dengan ketebalan 3 mm dan faktor air semen (FAS) 0,3 sebagai thin bed mortar pada  pasangan  bata  ringan  memiliki  kuat  tekan  6,34  MPa  dan  kuat  geser  sebesar 0,19 MPa (Raj et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Raj et al., (2020) menggunakan thin bed mortar berbasis semen pada bata ringan dengan campuran 1 semen: 4 pasir dan ketebalan yang digunakan 12 mm memiliki nilai kuat tekan sebesar 18,3 MPa dan kuat geser yang didapatkan yaitu 0,7 MPa. Thin bed mortar berbasis mortar instan dan mortar berbasis  semen  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing.  Diperlukan  studi eksperimental mengenai campuran mortar khusus guna meningkatkan sifat mekanik thin bed mortar . Mortar khusus merupakan thin bed mortar berbasis semen dengan tambahan zat kimia (aditif) di dalamnya (Winarno & Pujantara, 2015). Zat aditif yang digunakan pada  penelitian  ini  yaitu  berupa  lem  perekat  berbasis  polyvinyl  acetate.  Kandungan polimer  polyvinyl  acetate  (PVAc)  digunakan  sebagai  bahan  pengikat  material  satu dengan yang lainnya (Sihombing et al., 2021).
Berdasarkan  kualitas  keamanan  dan  kekuatan  suatu  dinding  bangunan  serta  hasil pengujian sifat mekanik mortar di atas, mortar instan dan mortar berbasis semen masing- masing  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan.  Oleh  karena  itu,  penulis  akan  melakukan penelitian  mengenai  sifat  mekanik  pasangan  bata  ringan  dengan  campuran thin  bed mortar mortar  instan  (TBMM), thin  bed mortar berbasis  semen  (TBMS)  dan thin  bed mortar Inovasi  (TBMI)  dengan  tambahan  PVAc  sebagai  alternatif  penggunaan  mortar instan. Pengujian sifat mekanik pasangan bata ringan meliputi pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah pasangan bata ringan.

## 2. METODE

## 2.1 Rancangan Penelitian
Rancangan  menggunakan  penelitian  eksperimental  yaitu  jenis  penelitian  untuk memperoleh  informasi  yang  didapatkan  dari  eksperimen  sebenarnya.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  sifat  fisik  dan  mekanik  antara thin  bed  mortar berbasis mortar instan, thin bed mortar berbasis semen PPC, dan thin bed mortar dengan penambahan zat aditif PVAc. Tujuan dari ditambahkannya PVAc pada thin bed mortar adalah  untuk  meningkatkan  kuat  tarik  belah  pada  pasangan  bata  ringan  tersebut. Pengujian yang dilakukan  yaitu pengujian thin bed mortar pada kondisi segar, kondisi
kering, dan pasangan bata ringan. Variabel Independen (bebas) pada penelitian ini adalah persentase  penambahan  PVAc  pada  campuran thin  bed  mortar yang  sudah  ditetapkan sebelumnya. Variabel dependen (terikat) pada penelitian ini adalah komposisi campuran thin  bed  mortar berbasis  mortar  instan,  komposisi  campuran thin  bed  mortar berbasis semen PPC, faktor air semen, dan sifat mekanik thin bed mortar . Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas agregat halus, merk semen, dan merk zat aditif PVAc yang akan digunakan.
2.2 Diagram Alir Penelitian
Diagram alir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian (Lanjutan)

## 2.3 Perencanaan Pembuatan Benda Uji
Masing-masing benda uji akan diberi kode untuk mempermudah dalam mencatat hasil pengujian. Thin bed mortar mortar instan (M), thin bed mortar berbasis semen (S), dan thin bed mortar inovasi (I). Bahan yang digunakan pada campuran ini yaitu semen tipe 1 dengan  merek  Semen  Gresik,  agregat  halus  berupa  pasir  lumajang  dengan  butir  lolos maksimal 1,18 mm, zat aditif berbasis PVAc dengan merek Lem Rajawali, dan mortar instan dengan merek MU-380. Penelitian ini akan menggunakan 3 buah spesimen untuk masing-masing jenis mortar di setiap pengujian. Berikut adalah perencanaan komposisi campuran thin bed mortar yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perencanaan Komposisi Campuran Thin Bed Mortar
Kode Benda Uji Komposisi Semen Pasir FAS Mortar Instan PVAc gr gr gr % M - - 0,25 1875 - S 1000 1500 0,425 - - I 1000 1500 0,425 - 15

## 2.4 Pengujian Thin Bed Mortar
Pengujian sifat mekanik thin bed mortar terdiri dari pengujian kuat tekan pasangan bata ringan dan kuat tarik belah pasangan bata ringan. Kuat tekan pasangan bata ringan adalah kemampuan dari pasangan bata untuk menahan besarnya beban  vertikal dengan gaya tertentu per satuan luas yang menyebabkan pasangan bata ringan tersebut rusak atau retak.  Pengujian  kuat  tarik  belah  pasangan  bata  ringan  aerasi  dengan  perekat thin  bed mortar untuk menguji lekatan pada pasangan bata ringan dalam menerima gaya lateral akibat gempa. Setting pengujian kuat tarik  belah dilakukan seperti peraturan ASTM C 1660 yaitu pengujian tarik belah pasangan bata ringan dengan memberikan pembebanan
pada sambungan pasangan bata ringan. Setting pengujian pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.
Gambar 3. Setting Pengujian Kuat Tekan Pasangan Bata Ringan
Gambar 4. Setting Pengujian Kuat Tarik Belah Pasangan Bata Ringan

## 3. HASIL
Data hasil penelitian diperoleh setelah dilakukan pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah  pasangan  bata  ringan  pada  spesimen  yang  berumur  28  hari.  Hasil  penelitian  ini disajikan  dalam  bentuk  diagram  batang  pada  masing-masing  pengujian.  Pengujian  ini dilakukan  di  laboratorium  Struktur  Departemen  Teknik  Sipil  dan  Perencanaan Universitas Negeri Malang.
3.1 Pengujian Kuat Tekan Pasangan Bata Ringan
Hasil rata-rata nilai pada pengujian kuat tekan pasangan bata ringan pada campuran TBMM, TBMS, dan TBMI secara berurutan yaitu 2,520 MPa, 1,809 MPa, dan 2,544 MPa yang disajikan pada Gambar 5.
Gambar 5. Hasil Pengujian Kuat Tekan Pasangan Bata Ringan

## 3.2 Pengujian Kuat Tarik Belah Pasangan Bata Ringan
Hasil rata-rata nilai yang didapatkan pada pengujian kuat tarik belah pasangan bata ringan  pada  campuran  TBMM,  TBMS,  dan  TBMI  secara  berurutan  yaitu  0,265  MPa, 0,091 MPa, dan 0,326 MPa yang dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6 . Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Pasangan Bata Ringan

## 4. PEMBAHASAN
Pengujian sifat mekanik pada pasangan bata ringan terdiri dari pengujian kuat tekan pasangan  bata  ringan  dan  kuat  tarik  belah  pasangan  bata  ringan.  Tujuan  utama dilakukannya  pengujian  pada  pasangan  bata  ringan  ialah  untuk  mengetahui  seberapa besar  efektifitas  sifat  mekanik  TBMI  sebagai  alternatif  dari thin  bed  mortar berbasis mortar instan. Pengujian ini dilakukan setelah spesimen berumur 28 hari, dimana mortar akan  mengalami  pengerasan  secara  maksimal.  Pada  penelitian  ini,  pengaplikasian spesimen jenis TBMS cenderung lebih sulit dilakukan karena memiliki nilai slump yang rendah.  Adonan  TBMS  yang  terlalu  tipis  tidak  dapat  menempel  sempurna  pada permukaan bata ringan, sehingga ketebalan TBMS pada penelitian ini cenderung lebih besar daripada jenis mortar lain. Saat mengaplikasikan TBMS pada pasangan bata ringan
2.520 1.809 2.544 0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 TBMM TBMS TBMI K u at T ek an P as an gan (M P a) Kode Benda Uji 0.265 0.091 0.326 0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 TBMM TBMS TBMI K u at T ar ik B el ah ( M P a) Kode Benda Uji
ketebalan  yang  diperoleh  yaitu  5  mm,  hal  ini  menjadikan  TBMS  tidak  memenuhi persyaratan sebagai thin bed mortar karena ketebalan spesimen yang melebihi 3 mm. Oleh karena  itu,  peneliti  hanya  memfokuskan  hasil  pengujian  pasangan  bata  ringan  pada TBMM  dan  TBMI.  Pengujian  kuat  tekan  pasangan  bata  ringan  dilakukan  untuk mengetahui  seberapa  besar  beban  vertikal  yang  mampu  diterima  oleh  pasangan  bata ringan (Doddamani & Keshava, 2019).
Gambar 7. Kurva Perbandingan Beban-Deformasi Masing-Masing Jenis Uji Kuat Tarik Belah Pasangan Bata Ringan
Dapat dilihat pada Gambar 7, grafik pengujian kuat tekan pasangan bata ringan yang baik adalah kurva dengan pola cembung yang terdapat pada TBMI dan TBMM. Semakin cembung  kurva  yang  dihasilkan, maka  semakin  kecil  deformasi  yang  didapat.  Apabila kurva cenderung berbentuk cekung, maka yang terjadi adalah spesimen akan mengalami deformasi  lebih  besar  ketika  menerima  sedikit  pembebanan.  Ketika  dinding  menerima beban  vertikal  yang  besar,  maka  dinding  akan  cepat  roboh  dan  membahayakan keselamatan orang disekitar area tersebut. Grafik pada Gambar 7 menunjukkan bahwa, ketika  TBMI  dan  TBMM  mengalami  pembebanan  puncak  sebesar  25  kN  akan  terjadi deformasi sebesar 1 mm. Hal ini membuktikan bahwa, TBMI dan TBMM dapat mengikat bata  ringan  sebagai  satu  kesatuan  sampai  pasangan  bata  ringan  tersebut  mengalami keruntuhan  atau  menerima  beban  maksimalnya.  Berbeda  dengan  TBMS,  meski mempunyai kuat tekan mortar lebih tinggi daripada jenis mortar lain, TBMS tidak dapat mengikat  pasangan  bata  ringan  dengan  sempurna.  Grafik  TBMS  menunjukkan  bahwa, pasangan  bata  ringan  hanya  mampu  menerima  beban  maksimum  sebesar  18  kN,  dan terjadi deformasi sebesar 0,5 mm. Kecilnya nilai kuat tekan pasangan bata ringan TBMS mengindikasikan kecilnya daya ikat bata ringan dan penyaluran beban vertikal yang tidak merata.  Setelah  spesimen  mengalami  keruntuhan  ketika  menerima  beban  maksimum, beban yang dapat diterima oleh pasangan bata ringan akan berkurang dan deformasi akan meningkat  sampai  mesin  UTM  dihentikan.  Pengujian  kuat tekan  pasangan  bata  ringan yang dilakukan oleh Bhosale et al., (2019) menghasilkan kuat tekan pasangan bata ringan sebesar  2,12  MPa  menggunakan  mortar  instan  sebagai  bahan  perekatnya.  Berikut merupakan pola retakan dari masing-masing jenis mulai dari TBMM, TBMS, dan TBMI pada pasangan bata ringan.
(a) Thin Bed Mortar Mortar Instan (TBMM) (b) Thin Bed Mortar Berbasis Semen (TBMS) (c) Thin Bed Mortar Inovasi (TBMI)
Gambar 8. Pola Retakan pada Pengujian Kuat Tekan Pasangan Bata Ringan
Gambar  8  menunjukkan  bahwa,  TBMM  dan  TBMI  memiliki  pola  retakan  yang menyebar  dari  atas  ke  bawah.  Sedangkan  pada  TBMS  pola  retakan  yang  dihasilkan berupa  garis  vertikal.  Apabila  terjadi  keruntuhan  dinding,  maka  resiko  kecelakaan dinding runtuh paling tinggi terdapat pada pasangan bata ringan TBMS.
Terdapat beberapa cara untuk menguji kekuatan ikatan mortar sebagai pasangan bata ringan. Seperti pengujian kuat geser, kuat lekat, dan kuat tarik belah pasangan bata ringan (Parker et al., 2008; Raj et al., 2020). Raj et al., (2020) melakukan pengujian kuat geser dan kuat lekat pasangan bata ringan dengan berbagai macam jenis mortar. Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa polymer modified mortar (PMM) dapat menghasilkan kuat lekat 42% lebih besar dari pada mortar normal. PMM sendiri merupakan mortar instan yang terdiri dari campuran 66% pasir halus, 23% semen, 9% abu terbang, 1,5% polimer termoplastik  (vinil  asetat)  dan  0,5%  metil  hidroksil  etil  selulosa  (Raj  et  al.,  2020). Pengujian kuat geser pasangan bata ringan menggunakan PMM juga pernah dilakukan oleh Thakur and Kumar (2022), nilai kuat geser PMM pada pasangan bata ringan adalah 161% lebih besar daripada mortar biasa dengan komposisi 1 semen: 3 pasir. Pengujian kuat tarik belah pasangan bata ringan dilakukan sesuai dengan peraturan ASTM C 1660 untuk  mengetahui  seberapa  besar  lekatan  yang  dihasilkan  oleh  masing-masing  jenis mortar.Berdasarkan  peraturan  ASTM  C  1660,  standar  minimum  nilai  kuat  tarik  belah pasangan bata ringan ditentukan berdasarkan hasil nilai kuat tekan bata ringan. Nilai kuat tarik belah minimum juga dapat diperoleh dengan persamaan 1 sebagai berikut:
𝒇 𝒕𝑨𝑨𝑪 = 𝟎, 𝟐 √𝒇′ 𝑨𝑨𝑪

## ………………………………….pers. 1
Dimana: f t AAC = nilai kuat tarik belah minimum f’ AAC = nilai kuat tekan bata ringan
(a) (b) (c)
Berikut  merupakan  hasil  pengujian  kuat  tarik  belah  pasangan  bata  ringan  yang ditunjukkan oleh kurva perbandingan beban-deformasi masing-masing jenis mortar pada Gambar 9.
Gambar 9. Kurva Perbandingan Beban-Deformasi Masing-Masing Jenis Uji Kuat Tarik Belah Pasangan Bata Ringan
Berbeda dengan kuat tekan pasangan bata ringan, setelah mengalami beban maksimum pasangan  bata  ringan akan terputus atau terbelah.  Dapat  dilihat  pada  Gambar  9  semua grafik mempunyai kurva yang hampir sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa besar beban yang dapat diterima berbanding lurus dengan deformasi yang dihasilkan. Grafik pembebanan yang terdapat pada TBMI jauh lebih tinggi daripada jenis mortar yang lain. Besarnya  nilai  beban  yang  mampu  diterima  oleh  pasangan  bata  ringan  TBMI membuktikan besarnya kekuatan ikatan antar bata ringan. Perbedaan grafik pada masing- masing jenis mortar dapat dilihat ketika semua spesimen mengalami pembebanan sebesar 2  kN.  Pada  beban  tersebut  TBMS  akan  mengalami  keruntuhan  dan  terjadi  kegagalan pasangan bata ringan. Ketika TBMM dan TBMI menerima beban yang sama sebesar 2 kN, maka TBMM dan TBMI akan mengalami deformasi sebesar 1,5 mm dan TBMI  2 mm.  Semakin  besar  nilai  deformasi  yang  dihasilkan  ketika  spesimen  menerima  beban sebesar 2 kN, maka semakin besar retakan yang akan diperoleh.
Gambar 10 menunjukkan bahwa, lekatan pada TBMM terbagi secara merata di setiap permukaan  bata  ringan.  Dapat  disimpulkan  bahwa,  campuran  mortar  instan  terbukti mampu mengikat bata ringan dengan baik. Gambar 11 menunjukkan bahwa, lekatan pada TBMS  cenderung  lemah  dan  mudah  lepas.  Hal  ini  terbukti  bahwa,  campuran  mortar TBMS hanya melekat pada satu sisi bata ringan. Gambar 12 menunjukkan bahwa, TBMI memiliki  lekatan  paling  tinggi  daripada  mortar  jenis  lain.  Hal  ini  dibuktikan  dengan retaknya  bata  ringan  pada  sambungan  tersebut,  terdapat  permukaan  bata  ringan  yang masih menempel pada permukaan bata ringan lainnya.
Gambar 10. Proses Sebelum dan Sesudah Pengujian Kuat Tarik Belah Pasangan Bata Ringan
Thin Bed Mortar Mortar Instan (TBMM)
Gambar 11. Proses Sebelum dan Sesudah Pengujian Kuat Tarik Belah Pasangan Bata Ringan Thin Bed Mortar Semen (TBMS)
Gambar 12. Proses Sebelum dan Sesudah Pengujian Kuat Tarik Belah Pasangan Bata Ringan
Thin Bed Mortar Inovasi (TBMI)

## 5. SIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu:
• Pada penelitian ini TBMI dapat menjadi alternatif dari mortar instan guna meningkatkan kuat tekan dan kuat tarik belah pasangan bata ringan.
• TBMI dengan substitusi 15% PVAc terhadap berat semen mampu memberikan nilai kuat tekan pasangan bata ringan sama besar dengan TBMM.
• TBMI dengan substitusi 15% PVAc terhadap berat semen mampu memberikan nilai kuat tarik belah sebesar 23% lebih besar daripada TBMM.
6. DAFTAR RUJUKAN
Anam, C., & Sugiyanto, S. (2022). Analisa Efisiensi Penggunaan Bata Merah Dibanding Bata Ringan pada Proyek Pembangunan Gedung Madrasah Tsanawiyah Salafiyah
Kerek Tuban. Rang Teknik Journal , 5 (2), 235–247.
https://doi.org/10.31869/rtj.v5i2.3119
ASTM. (2009). ASTM C 1660-09 Standard Specification for Precast Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Masonry. In ASTM International: Vol. i (Issue Reapproved 2017, pp. 1–7). https://doi.org/10.1520/C1660-09.2
Bhosale, A., Zade, N. P., Davis, R., & Sarkar, P. (2019). Experimental Investigation of Autoclaved Aerated Concrete Masonry. Journal of Materials in Civil Engineering , 31 (7), 1–11. https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0002762
Doddamani, D., & Keshava, M. (2019). Aac block masonry with ready mix mortar—an experimental and numerical analysis. In Lecture Notes in Civil Engineering (Vol. 11). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0362-3_55
Haqi,  A.  U.  (2017). Studi  Eksperimental Kuat  Lekat  Pasangan  Beton Ringan  AERASI (Autoclaved  Aerated  Concrete)  dengan  Variasi  Ketebalan  Thin  Bed .  Universitas Negeri Malang.
Irianto, & Rochmawati, R. (2022). Studi Eksperimental Pengaruh Penggunaan Zat Aditif Terhadap Nilai Kuat Tekan Mortar .
Joni,  M.,  Maizir,  H.,  &  Suryanita,  R.  (2021).  Analisis  Numerik  Bata  Ringan Terpapar Temperatur  Suhu  Tinggi  Menggunakan  LUSAS  V.19. Sainstek  (e-Journal) , 9 (2),
143–150. https://doi.org/10.35583/js.v9i2.152
Karya,  A.,  Pambudi 1 ,  A.,  &  Hepiyanto 2 ,  R.  (2019). Perbandingan  Biaya  Pelaksanaan Pekerjaan Dinding Menggunakan Bata Ringan dan Bata Merah Pada Perumahan Type 36 (Vol. 4).
Leksono,  R.  S.,  Iranata,  D.,  &  Kristijanto,  H.  (2012).  Studi  Pengaruh  Kekuatan  dan Kekakuan Dinding Bata Pada Bangunan Bertingkat. JURNAL TEKNIK ITS , 1 . Nofriadi, N., Dary, R. W., Sitompul, M., & Melinda, A. P. (2021). Studi Eksperimental Kapasitas Geser Dinding Bata dengan Penambahan Jaring Kawat. CIVED , 8 (3), 185. https://doi.org/10.24036/cived.v8i3.114150
Parker,  C.  K.,  Tanner,  J.  E.,  &  Varela,  J.  L.  (2008).  Evaluation  of  ASTM  methods  to determine  splitting  tensile  strength  in  concrete,  masonry,  and  autoclaved  aerated concrete. ASTM  Special  Technical  Publication , 1496  STP (June),  62–73. https://doi.org/10.1520/stp45706s
Penna, A., Mandirola, M., Rota, M., & Magenes, G. (2015). Experimental assessment of the in-plane lateral capacity of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry walls with  flat-truss  bed-joint  reinforcement. Construction  and  Building  Materials , 82 , 155–166. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.02.057
Pulungan,  S.  (2018). Analisis  Perbandingan  Metode  Dinding  Precast  dengan  Metode Dinding Konvensional Ditinjau Dari Segi Biaya dan Waktu Pada Proyek Podomoro City Deli Medan (Studi Kasus) . Purnama,  E.,  &  Djoko,  D.  H.  (2013). Studi  Pengaruh  Penambahan  PVAc  (Polyvinyl Acetate)  dan  Ukuran  Butir  Terhadap  Kuat  Tekan  Bahan  Target  Karbon  untuk Deposisi Lapisan Tipis Diamond Like Carbon (DLC) .
Putra, R. S., Suryanita, R., & Maizir, H. (2022). Analisis Kuat tekan dan Workability Bata Ringan Cellular Lightweight Concrete dengan Bahan Tambahan Substitusi Semen. Dari Segi Kemudahan Dan Kecepatan Dalam Pelaksanaannya , 2–2. Raj, A., Borsaikia, A. C., & Dixit, U. S. (2020). Bond strength of Autoclaved Aerated Concrete  (AAC)  masonry  using  various  joint  materials. Journal  of  Building Engineering , 28 . https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.101039 Riyandini, V. L., Fitrada, W., Jerry, D., Kunci, K., Multilayer, P., & Polimer, P. (2022).
PENGARUH  PENAMBAHAN  MALEAT  ANHIDRIDA  (MAH)  TERHADAP SIFAT  FISIK  PAPAN  POLIMER  SAMPAH  PLASTIK  MULTILAYER  DAN HDPE. Jukung Jurnal Teknik Lingkungan , 8 (1), 40–51.
Sarito. (2012). Pengaruh Penambahan Lem Putih Poly Vinyl Acetate (Pvac) Terhadap Perilaku Fisik dan Mekanik pada Mortar 1 Semen: 5 Pasir .
Sehonanda, O., Ointu, B. M. M., Tamboto, W. J., & Pandeleke, R. R. (2013). Kajian Uji Laboratorium Nilai Modulus Elastisitas Bata Merah dalam Sumbangan Kekakuan Pada Struktur Sederhana. Jurnal Sipil Statik , 1 (12), 797–800.
Sihombing, R. P., Fathiyyah, D. N., Kumara, N. L., & Ngatin, A. (2021). Kajian Pustaka Karakterisasi  Perekat  Polivinil  Asetat  Berbasis  Air  dengan  Variabel  Surfaktan.
KOVALEN: Jurnal Riset Kimia , 7 (1), 23–29.
https://doi.org/10.22487/kovalen.2021.v7.i1.15448
Singh,  S.  B.,  &  Munjal,  P.  (2017).  Bond  strength  and  compressive  stress-strain characteristics  of  brick  masonry. Journal  of  Building  Engineering , 9 ,  10–16. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2016.11.006
Susilo, J., Unas, S. El, & Indradi, W. (2017). Kurva Belajar Untuk Pemasangan Dinding Partisi  pada  Pembangunan  Gedung  Sentral  Fakultas  Pertanian  Tahap  III  UB Malang .
Thakur, A., & Kumar, S. (2022). Experimental Investigation of Bond strength Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Masonry. Journal of Engineering Research (Kuwait) , 10 , 1–14. https://doi.org/10.36909/jer.ICMET.17171
Winarno,  H.,  &  Pujantara,  R.  (2015). Pengaruh  Komposisi  Bahan  Pengisi  Styrofoam pada Pembuatan Batako Mortar Semen Ditinjau dari Karakteristik dan Kuat Tekan .